Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-2 (Year: 1998, Number: 2)
Era: 1990-2004
Section: az 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelethez
Paragraph Index: 471

(2) Ha lehetséges, d3 értékét kísérleti módszerekkel előre meg kell határozni. 1998/2. szám I.8.2. Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes járulékanyag-hányadok és — amikor szükséges — az előkezelésnél fellépő tömegveszteségek korrekciós tényezőinek figyelembevételével: Legyen A = 1 + a1 + b1 B = 1 + a2 + b2 C = 1 + a3 + b3 ekkor P1A% = P1× A P1× A + P2× B + P3× C × 100 P2A% = P2× A P1× A + P2× B + P3× C × 100 P3A% = P3× A P1× A + P2× B + P3× C × 100 P1A% az első tiszta, száraz komponens százalékaránya, a járulékanyag-hányad és az előkezelésnél fellépő tömegveszteség figyelembevételével; P2A% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya, a járulékanyag-hányad és az előkezelésnél fellépő tömegveszteség figyelembevételével; P3A% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya, a járulékanyag-hányad és az előkezelésnél fellépő tömegveszteség figyelembevételével; P1 az első tiszta, száraz komponens százalékaránya, a I.8.1. szakaszban megadott képlettel kiszámítva; P2 a második tiszta, száraz komponens százalékaránya, a I.8.1. szakaszban megadott képlettel kiszámítva; P3 a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya, a I.8.1. szakaszban megadott képlettel kiszámítva; a1 az első komponens egyezményes járulékanyag-hányada; a2 a második komponens egyezményes járulékanyaghányada; a3 a harmadik komponens egyezményes járulékanyaghányada; b1 az első komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során; b2 az második komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során; b3 a harmadik komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során. Speciális előkezelés alkalmazása esetén a b1, b2 és b3 értékeket lehetőleg úgy határozzuk meg, hogy minden tiszta szál-alkotórészt alávetünk a nyersanyag-összetétel meghatározása során alkalmazott előkezelésnek. Tiszta szálaknak azok a szálak tekinthetők, amelyek mentesek minden idegenanyagtól, kivéve azokat az anyagokat, amelyeket rendes körülmények között tartalmaznak (akár a természetüknél fogva akár a gyártási eljárásuk miatt) abban az állapotban (fehérítetlen, fehérített), melyben a vizsgált anyag van. Ha nem állnak rendelkezésre külön-külön azok a tiszta szál-alkotórészek, amelyeket a vizsgált anyag előállításához használtak, akkor azokat a b1, b2 és b3 átlagértékeket alkalmazzuk, amelyeket a vizsgált keverék szálkomponenseihez hasonló szálak vizsgálatával határoztak meg. Ha a normál petroléteres és vizes extrakciós előkezelést alkalmazzuk, akkor általában mellőzni lehet a b1, b2 és b3 korrekciós tényezőket, kivéve fehérítetlen pamut, fehérítetlen len és fehérítetlen kender esetében, melyeknél az előkezelésnek tulajdonítható veszteségként általában 4%, valamint a polipropilén esetében, melynél 1% az elfogadott érték. A többi szálnál az előkezelésnek tulajdonítható veszteségeket rendszerint figyelmen kívül hagyjuk a számításoknál. I.8.3. Megjegyzés A VI. fejezetben néhány számítási példa található. II. A HÁROM KOMPONENST TARTALMAZÓ SZÁL- KEVERÉKEK NYERSANYAG-ÖSSZETÉTELÉNEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA A KÉZI SZÉTVÁ- LASZTÁS MÓDSZERÉVEL II.1 Alkalmazási terület A módszer bármilyen textil szálféleségnél alkalmazható, feltéve, hogy nem közvetlen (intim) keverék formában vannak, és kézzel szétválaszthatók. II.2. Alapelv A textil komponensek azonosítása után megfelelő előkezeléssel eltávolítjuk az idegenanyagokat, ezután a szálakat kézzel szétválasztjuk, megszárítjuk és megmérjük, majd kiszámítjuk a keverékben lévő egyes szálak részarányát. II.3. Eszközök II.3.1. Mérőedények, vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak. II.3.2. Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz. II.3.3.Ventilációs szárítószekrény, a próbadarabok 105± 3 ˚C-on való szárításához. II.3.4. Analitikai mérleg, 0,0002 g-os pontosságú. II.3.5. Soxhlet extraháló készülék, vagy más készülék, ami azonos eredményeket ad. II.3.6. Bontótű. II.3.7. Sodratvizsgáló műszer, vagy más készülék, ami azonos eredményeket ad. II.4. Reagensek II.4.1. Petroléter, átdesztillált, forráspont 40—60 ˚C között. II.4.2. Desztillált vagy ionmentesített víz 1998/2. szám II.5. Kondicionáló és vizsgálati légtér Lásd I.4. II.6. Vizsgálati minta Lásd I.5. II.7. A vizsgálati minták előkezelése Lásd I.6. II.8. Vizsgálati eljárás II.8.1. Fonal vizsgálata Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt vizsgálati mintából. Nagyon finom fonalnál minimum 30 m hosszúságú fonalon — tekintet nélkül a tömegre — el lehet végezni a vizsgálatot. Vágjuk fel a fonalat megfelelő hosszúságú darabokra, majd bontótűvel, és ha szükséges, sodratvizsgálóval különítsük el a szálféleségeket. Az így kapott szálféleségeket az előzőleg lemért mérőedényekbe tesszük, és 105± 3 ˚C-on tömegállandóságig szárítjuk, az I.7.1. és I.7.2. szakaszban megadottak szerint. II.8.2. Kelme vizsgálata Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt vizsgálati mintából, a szegélyt kihagyva, a széleket gondosan vágva, hogy elkerüljük a kirojtosodást, a lánc- és vetülékfonalakkal párhuzamosan, kötött kelméknél pedig a szemsorok és szemoszlopok vonalában. Különítsük el az eltérő szálféleségeket, és gyűjtsük azokat előzőleg lemért mérőedényekbe, majd folytassuk a vizsgálatot a II.8.1. szakasz szerint. II.9. Az eredmények kiszámítása és megadása Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévő szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg. Számítsuk ki a tiszta, száraz tömeg alapján az eredményeket, korrigálva ezeket először az egyezményes járulékanyag-hányadokkal, majd azokkal a korrekciós tényezőkkel, amelyek az előkezelésnél fellépő veszteségek figyelembevételéhez szükségesek. II.9.1. A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása a szál előkezelés alatt fellépő tömegveszteségének figyelembevétele nélkül. P1% = 100m1 m1 + m2 + m3 + 1 + m2 + m3 m1 P2% = 100m2 m1 + m2 + m3 + 1 + m1 + m3 m2 P3% = 100 — (P1% + P2%) P1% az első tiszta, száraz komponens százalékaránya; P2% a második tiszta, száraz komponens százalékaránya; P3% a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya; m1 az első komponens tiszta, száraz tömege; m2 a második komponens tiszta, száraz tömege; m3 a harmadik komponens tiszta, száraz tömege. II.9.2. Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes járulékanyag-hányadok és — amikor szükséges — az előkezelésnél fellépő tömegveszteségek korrekciós tényezőinek figyelembevételével: Lásd I.8.2. III. A HÁROM KOMPONENST TARTALMAZÓ SZÁLKEVERÉKEK NYERSANYAG-ÖSSZETÉTELÉ- NEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA A KÉZI ÉS A KÉMIAI SZÉTVÁLASZTÁS KOMBINÁLÁSÁVAL Ha lehetséges, akkor minden elválasztandó komponens kémiai kezelésének az elkezdése előtt kézi szétválasztást kell alkalmazni a komponensek részarányának a figyelembevételéhez. IV. A MÓDSZEREK PONTOSSÁGA A két komponenst tartalmazó keverékek nyersanyag-öszszetétel meghatározási módszereinél feltüntetett pontosság a reprodukálhatóságra vonatkozik (lásd 6. számú melléklet). A reprodukálhatóság a megbízhatóságot jelenti, azaz a különböző laboratóriumokban vagy különböző időpontokban kapott kísérleti értékek egyezőségét, ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk, és ugyanannak a homogén keveréknek a próbadarabjait használjuk. A reprodukálhatóságot az eredmények megbízhatósági határaival fejezzük ki, 95%-os megbízhatósági szint mellett. Ez azt jelenti, hogy a módszer szabályos és hibátlan alkalmazása esetén, a különböző laboratóriumokban ugyanazon homogén keverékre elvégzett vizsgálati sorozat két eredménye közötti eltérés 100-ból csak 5 esetben lehet nagyobb ennél. A hármas keverék nyersanyag-összetétel vizsgálati pontosságának meghatározásához adottak az értékek azoknál a kettős keverékek vizsgálatára szolgáló módszereknél, melyeket az adott hármas keverék vizsgálatához a szokásos módon alkalmaztunk. A hármas keverékek nyersanyag-összetételének mennyiségi kémiai meghatározásának négy változatánál két kioldást végzünk (két külön próbadarabot alkalmazva az első három változathoz és egy próbadarabot a negyedik változathoz), és feltételezve, hogy E1 és E2 jelenti a kettős keverékek vizsgálatára szolgáló két módszer saját pontosságát, akkor az egyes komponensekre kapott eredmények pontosságát a következő táblázat mutatja: Szálkomponens 1.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3095830e5a2717b6fef4d87fd6b8f37ac033eb29/dokumentumok/cbdef739fc236a1e74e45c3e21c623f1622875f4/letoltes